108
Fondasi: Jurnal Teknik Sipil by Jurusan Teknik Sipil UNTIRTA  is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## Pemanfaatan Tumbukan Cangkang Kerang sebagai Pengganti Sebagian Agregat Kasar pada Campuran Beton
Fetty Febriasti Bahar 1 , M. Nuklirullah 2 , Khansa Najla Tamimah 3
1,2 Dosen Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi
3 Mahasiswa Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi Email: fetty.febriasti@unja.ac.id
Diterima redaksi: 4 September 2022 | Selesai revisi: 30 Oktober 2022 | Diterbitkan online : 31 Oktober 2022

## ABSTRAK
Cangkang  kerang  dapat  bernilai  tambah  melalui  penggunaan  cangkang  kerang  lokan  sebagai pengganti sebagian agregat kasar pada campuran beton. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sifat cangkang  yang  digunakan,  menentukan  nilai workability dari  campuran  cangkang,  dan    untuk mengetahui  nilai  kuat  tekan  dengan  campuran  tumbukan  cangkang  lokan.  Pengujian  kuat  tekan dilakukan setelah umu benda uji 28 hari dihitung dari hari pembuatan benda uji tersebut, dari hasil studi dengan mengetahui hasil workability dan hasil kuat tekan dapat dirangkum tentang pengaruh tumbukan cangkang kerang berjenis lokan pada kuat tekan beton dengan cara membandingkan beton biasa (normal) dengan beton yang menggunakan cangkang lokan sebanyak 0%, 10%, 20%, 30%, dan 40% pada pengganti agregat kasar. Hasil dari penelitian yang dilakukan dapat menunjukan bahwa, 1)  pada  karakteristik  cangkang  kerang  yang  telah  diteliti  telah  memenuhi  syarat  sebagai  bahan campuran beton, 2) cangkang kerang lokan yang dipakai sebagai pengganti agregat kasar mengalami kenaikan nilai slump seiring dengan bertambahnya variasi cangkang kerang pada campuran beton, dan 3) pada uji kuat tekan yang dilakukan pada variasi 10% tidak terjadi penurunan nilai.
Kata kunci : Cangkang Kerang Lokan, Beton, Workability , Nilai Kuat Tekan.

## ABSTRACT
Shells can be added value through the use of shells as a substitute for coarse total wothin the concrete blend. The reason of this think about was to decide the propeties of the shell utulized, to determine the  workability  of  using  a  mixture  of  shell  collisions,  and  to  decide  the  compressive  quality  of concrete employing a blend of shell collisions. The compressive quality test of concrete out after the examples  are  28  days  ancient,  calculated  from  the  day  of  manufacture,  from  the  results  of  the research by knowing the results of work and strong results, the conclusion of the texts is obitaned from the impact effect of shell shells of the type of twists on the compressive quality of concrete by comparing concrete normal with concrete using 0%, 10%, 20%, 30%, and 40% lokan shells as a rough substitute. The results by the research conducted is, 1) the characteristics of the shells that have been studied have met the requirements as a concrete mixture, 2) the shells of Lokan shells used as a halfway substitution for coarse total in this study experienced an increase in the slump value along with the increase in shell variations. shells in the concrete mixture, and 3) the compressive quality test carried out at a variety of 10% did not decrease in value.
Keywords : Lokan Clam Shell, Concrete, Workability, Compressive Strength Value.

## 1. Pendahuluan
Pembangunan  akan  terus  menerus berkembang  begitu  juga  dengan  kebutuhan pembangunan  salah  satunya  adalah  beton, untuk  dimasa  yang  akan  datang  kebutuhan beton  akan  berkembang  dikarekanan  beton banyak  digunakan  dalam  dunia  konstruksi pembangunan  karena  dapat  dengan  mudah dibentuk  sesuai  dengan  kebutuhan,  untuk bahan  material  yang  digunakan  dalam pembetukan beton yaitu batu pecah, air, pasir, semen  dan  air  yang  bahannya  tidak  sulit ditemukan,  perawatan  pada  beton  juga  tidak menggunakan banyak biaya,  tahan panas dan memiliki kuat tekan yang tinggi [1].
Kerang  lokan  merupakan  kerang  yang hidup di perairan, kerang ini memiliki ciri-ciri berbentuk sedikit pipih dan membulat, sedikit menggembung,  tebal,  mengkilat  berwarna kehijauan  seawaktu  muda  dan  coklat kehitaman  pada kerang dewasa [2].  Cangkang umumnya  digunakan  sebagai  bahan  buat menciptakan  kerajinan,  dekorasi  ruangan, selain  itu  cangkang  kerang  juga  digunakan sebagai  bahan  pakan  ternak  [3].  Untuk menambah  nilai  manfaat  cangkang  kerang maka  dilakukanlah  pemakaian  cangkang kerang lokan sebagai pengganti agregat kasar pada campuran beton [4].
Penggunaan  limbah  kulit  kerang  dara sebagai  agregat  kasar  pada  beton,  untuk  kuat tekan  rencana  sebesar  25  Mpa  dengan  hasil beton normal sebesar 32,39 Mpa dan hasil kuat tekan  dengan  presentase  pengganti  agregat kasar menggunakan cangkang kerang sebanyak 38,45% dengan perlakuan menghasilkan sebesar 27,21 Mpa [5]. Penelitan lain yang menggunakan cangkang kerang laut berjenis  kerang  dara  dan  lambis  lambis terhadap kuat tekan beton terjadi peningkatan pada presentase 15% dengan kuat tekan 294,81 Kg/Cm2  terjadi  kenaikan  yang  beton  normal kuat  tekannya  sebesar  259  Kg/Cm2  dengan kuat tekan rencana sebesar K-225 [6]. Dalam penelitian lain, menjelaskan bahwa menggunakan cangkang kerang berjenis lokan sebagai pengganti sebagian agregat halus pada beton  mendapatkan  nilai  tertinggi  pada presentase  campuran  25%  dimana  kuat  tekan yang  dihasilkan  sebesar  25,670  Mpa sedangkan kuat tekan beton tampa penambahan 22,900Mpa disbanding kuat tekan rencana 20Mpa [7].
Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk mengetahui  nilai  dari workability dalam penggunaan  pencampuran  efek  tumbukan cangkang  kerang,  mengetahui  ciri-ciri cangkang kerang, dan nilai  kuat  tekan yang akan  diuji  dengan  tipe  cangkang  kerang lokan.
2. Tinjauan Pustaka
Beton  sebagain  isian  komponen  yang bermacam-macam  dari  semen  portland, agregat  halus,  agregat  kasar,  dan  air  dengan atau  tanpa  menggunakan  bahan  tambahan. Rasio  pencampuran,  metode  pencampuran, metode  mengangkut,  metode  mencetak, metode  memadatkan,  dan  sebagainya  akan mempengaruhi  sifat  fisik  [8].  Agregat  itu bahan  berbutir,  seperti  pasir,  batu  pecah, kerikil  yang  dicampurkan  sebagai  perekat untuk menghasilkan beton mortar [8].
Penggunaan  air  yang  dipakai  saat pengadukan beton harus lolos dari syarat : 1) air  yang  dipakai  dalm  pencampuran  beton harus  lolos  dari  bahan  yang  mengandung minyak,  alkali,  garam,  bahan  organik  atau bahan  lain  yang  merugikan  beton  ataupun tulangan, 2) air tidak boleh ada zat ion klorida dalam pencampur pembuatan beton dan 3) air yang  tidak  dapat  diminum  tidak  boleh digunakan dalam pembuatan beton, [8].
Menurut  penelitian  sebelumnya  telah dilakukan  dengan  menggunakan  jenis  kerang dara, untuk jenis kerang yang digunakan saat ini adalah jenis kerang lokan sebagai pengganti [9]. Sebagian agregat kasar dan untuk menjadi suatu  perbandingan  antara  jenis  cangkang kerang  yang  digunaka  saat  ini  dengan  jenis cangkang  kerrang  yang  digunakan  pada penelitian  terdahulu.  Cangkang  kerang mengandung  bahan  kimia  pozzolan,  yang mengandung senyawa kimia dari alumina, zat kapur yang bisa digunakan sebagai bahan baku beton alternatif yang dapat mengurangi impak negatif  dari  beton  seperti  pencemaran lingkungan  dan  bisa  memberikan  nilai  guna dalam  dunia  kontruksi  [10].  Dalam  proses penyusunan  rencana  campuran  beton  pada umumnya  dibutuhkan  hasil  data  uji    berupa berat kering agregat kasar dan halus, berat jenis agregat, kadar air agregat, penyerapan agregat, gradasi  agregat,  modulus  kehalusan  agregat, dan  berat  jenis  semen  yang  digunakan  [8]. Workability dapat  didefinisikan  sebagai  cara mudahdimana beton dapat dibuat,
dipindahkan, dan dipadatkan [11]. Fondasi: Jurnal Teknik Sipil, Volume 11 No 2 2022
3. Metodologi Penelitian
Metode  yang  digunakan  yaitu  metode penelitian eksperimen. Pengujian ini
dilaksanakan  dilokasi  Labolatorium  Balai Penelitian UPTD Pasir Putih Dinas Pekerjaan Umum. Variable bebas yang digunakan adalah penggunaan cangkang kerang sebagai pengganti  agregat  kasar.  Variabel  terikat adalah  pengujian  kuat  tekan  dan workability .
Bahan  yang  disiapkan  dalam  penelitian  ini adalah semen padang 50kg, agregat halus dan kasar  yang,  air  yang  digunakan  adalah  air PDAM, dan cangkang kerang ini diperoleh dari Kab.  Kerinci,  Prov.  Jambi.  Penelitian  ini dilakukan  pengumpulan  data  primer  yang diperoleh dengan dengan metode pengamatan berupa percobaan uji labroatorium, meliputi uji analisis saringan, uji kadar air agregat,   berat jenis dan penyerapan agregat, uji berat isi, uji kadar  lumpur,  uji workability beton, dan uji kuat  tekan  beton.  Adapun  analisis  data  yang
dilakukan  antara  lain  melalui  analisis  uji agregat halus, analisis uji agregat kasar, analisis uji cangkang kerang. Tahap selanjutnya adalah melalukan proses pembuatan desain campuran beton  dimana  ditentukan workability ,  kuat tekan  beton  rencana  dan  dan  didapatkan proporsi  bahan  yang  digunakan  dari  hasil campuran beton. Workability dilihat saat benda uji  akan  dicetak.  Uji  kuat  tekan  dilakukan setelah  umur  28  hari  yang  dihitung  dari  hari produksi benda uji tersebut, dari hasil kontrol workability dan  pengujian  kuat  tekan,  yang darinys dapat disimpulkan bagaimana pengaruh  efek  cangkang  kerang  pada  kuat tekan  beton.  Hasil  kuat  tekan  beton  didapat dengan  membandungkan  beton  biasa  dengan beton  menggunakan  campuran  cangkang kerang  berjenis  lokan  sebanyak  0%,  10%, 20%, 30%, dan 40%. Tahapan ini terdapat pada Gambar 1.
Gambar 1. Diagram alir tahapan penelitian
4. Analisis dan Pembahasan
Pada penelitian ini penelitian menggunakan data primer yang berupa hasil  dari  masing-masing  material
yang telah diuji dilabolatorium sesuai dengan jenis materialnya dapat dilihat pada Tabel 1, Tabel 2, dan Tabel 3.
4.1 Uji Agregat Halus
Tabel 1. Hasil Dari Uji Agregat Halus No Jenis Pengujian Hasil Memenuhi 1 Pengujian Analisis Saringan 2,78 √ 2 Pengujian Berat isi 1,54 kg/liter √ 3 Pengujian Berat Jenis 2,27 % √ 4 Pengujian Kadar Lumpur 4,45 % √ 5 Pengujian Kadar Air 25 % √ Sumber:  Data olahan, 2022 4.2 UjiAgregat Kasar Tabel 2. Hasil Dari Uji Agregat Kasar No Jenis Pengujian Hasil Memenuhi 1 Pengujian Analisis Saringan 7,57 √ 2 Pengujian Berat isi 1,32 kg/liter √ 3 Pengujian Berat Jenis 1,84 % √ 4 Pengujian Kadar Lumpur 0,65 % √ 5 Pengujian Kadar Air 1,95 % √ 6 Pengujian Abrasi 18,34 % √ Sumber:  Data olahan, 2022

## 4.3 Uji Cangkang Kerang
Tabel 3. Hasil Dari Uji Cakngang Kerang
Sumber:  Data olahan, 2022

## 4.4 Perencanaan Campuran Beton
Perhitungan  campuran  beton  dengan SNI  7656-2012  adalah  prosedur pencampuran  untuk  beton  normal.
Dalam penelitian ini dilakukan
perencanaan  dengan  mutu  fc  20  Mpa. Untuk  hasil  perhitungan  perencanaan dapat dilihat pada Tabel 4. berikut.
No Jenis Pengujian Hasil Memenuhi 1 Pengujian Analisis Saringan 7,78 √ 2 Pengujian Berat isi 1,24 kg/liter √ 3 Pengujian Berat Jenis 0,74 % √ 4 Pengujian Kadar Lumpur 0,06 % √ 5 Pengujian Kadar Air 0,23 % √ 6 Pengujian Abrasi 21,31 % √
0 2 4 6 8 10 12 0% 10% 20% 30% 40% Grafik Nilai Slump N iai S lu m (C m )
Tabel 4. Hasil Perhitungan Mix Design per 1 silinder
Variasi (%) Air (Kg) Agregat Halus (Kg) Agregat Kasar (Kg) Semen (Kg) Tumbukan Cangkang Kerang (Kg) 0 3,498 13,389 14,088 6,885 0 10 3,498 13,389 12,678 6,885 1,41 0 20 3,498 13,389 12,225 6,885 1,86 3 30 3,498 13,389 9,861 6,885 4,22 7 40 3,498 13,389 6,451 6,885 5,63 4 Sumber:  Data olahan, 2022 4.5 Nilai Slump dan Workabillity
Hasil  pengujian  slump  dilakukan  untuk mengetahui kemudahan kerja ( workability ), pada  saat  merancang workability dapat dilihat  dari  nilai  slump  yang  diperoleh,
slump  yang  direncanakan  adalah  75mm sampai 100mm. Pada Tabel 5. dapat dilihat hasil pengujian pencampuran dan pencetakan beton.
Tabel 5. Hasil Pengujian Slump
Sumber:  Data olahan, 2022
Berdasarkan pengujian slump yang dilakukan,  terlihat  terjadinya  kenaikan slump pada beton, semakin tinggi presentase cangkang  kerang  yang  digunakan  dalam beton, semakin tinggi pula nilai slump yang akan  didapat.  Kenaikan  pada  nilai  slump
beton  terjadi  dikarenakan  sedikitnya penyerapan cengkang kerang, kadar air yang begitu rendah. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada  grafik  yang  menunjukan  rentang  nilai yang  didaparkan  dari  hasil  uji  slump  pada Gambar 2. Berikut.
.
Gambar 2. Grafik Nilai Slump Sumber:  Data olahan, 2022
No Variasi Campuran Hasil Uji Slump (cm) 1 0% 7,5 2 10% 8 3 20% 9 4 30% 9 5 40% 11
Presentase Cangkang (%)

## 4.6 Pengujian Kuat Tekan
Uji kuat tekan beton dilakukan saat umur beton  28  hari.  Pada  penelian  dapat dilihat pada Tabel 6. berikut.
Tabel 6. Hasil Uji Kuat Tekan
Benda Uji Umur Pengujian Pembacaan Alat (Kn) Luas Penampang ( 2 ) Kuat Tekan (Mpa) Kuat Tekan Rata-Rata 360,025 17,68 20,373 Tumbukan Kerang (0%) 371,641 17,68 21,030 28 Hari 373,257 17,68 21,121 20,848 372,030 17,68 21,052 365,167 17,68 20,664 358,826 17,68 20,405 Tumbukan Kerang (10%) 370,424 17,68 20,961 28 Hari 379,092 17,68 21,452 20,959 370,831 17,68 20,984 371,002 17,68 20,994 310,300 17,68 17,559 Tumbukan Kerang (20%) 297,605 17,68 16,840 28 Hari 325,233 17,68 18,404 17,711 300,941 17,68 17,029 332,032 17,68 18,789 298,603 17,68 16,897 Tumbukan Kerang (30%) 298,513 17,68 16,892 28 Hari 294,901 17,68 16,687 16,700 290,334 17,68 16,461 292,703 17,68 16,563 260,869 17,68 14,762 Tumbukan Kerang (40%) 238,376 17,68 13,489 28 Hari 265,982 17,68 15,051 14,322 254,967 17,68 14,428 245,307 17,68 13,881 Sumber:  Data olahan, 2022
Gambar 3. Nilai Kuat Tekan
Sumber:  Data olahan, 2022
Meningkatnya variasi kuat tekan pada penambahan  10%  cangkang  kerang  tersebut diamati dikarenakan
ditambahkannya campuran cangkang kerang lokan berpengaruh  terhadap  kuat  tekan  dengan kenaikan  sebesar  0,111%  lebih  tinggi  dari beton  normal.  Kekuatan  tekan  meningkat disebabkan  oleh  beberapa  faktor  gradasi  yg bervariasi  pada  cangkang  kerang.  Semakin beragam  gradasi  yang  ada  pada  campuran beton  maka  akan  membuat  struktur  didalam beton semakin padat dan terjadi peningkatan kuat  tekan.  Kenaikan  kuat  tekan  tersebut didukung  dengan  penelitian  yang  dilakukan oleh  Neti  [6],  dimana  pada  variasi penambahan  15%  cangkang  kerang  (kerang dara+kerang  lambis)  sebagai  pengganti agregat  kasar  didapatkan  kenaikan nilai  kuat tekan yaitu sebesar 294,81 Kg/cm2.
Pada  variasi  20%,  30%,  dan  40% mengalami  kenaikan  nilai  kuat  tekan  seiring meningkatnya  variasi  cangkang  kerang. Kenaikan  nilai  kuat  tekan  diduga  terjadi dikarenakan kadar air cangkang kerang yang lebih  sedikit  dibanding  agregat  kasar  serta perbedaan  nilai  keausan  cangkang  kerang yang  lebih  besar  yaitu  sebesar  21,31% dibandingkan  dengan  nilai  keausan  agregat kasar  yaitu  sebesar  18,34%  sehingga berpengaruh  didalam  campuran  beton  yang mengakibatkan  perbedaan  kekuatan  agregat
[10]. Hal ini juga didukung dengan SK SNI S- 04-1989-F  yang  dimana  dijelaskan  bahwa agregat kasar  harus  terdiri dari  butiran  keras dan  tidak  berpori  [11].  Agregat  butiran seragam dapat digunakan jika jumlah butiran pipih  tidak  melampaui  20%  dari  total  berat agregat.  Butir-butir  agregat  kasar  harus bersifat tahan lama [12].
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh  Wawarisa  [13],  dimana  pada  variasi cangkang  kerang  dara  dengan  penggunaan 20%,  50%  dan  80%  terjadi  penurunan  pada beton normal, namun pada variasi 20% telah memenuhi  kuat  tekan  rencana.  Hal  ini dijelaskan  bahwa  terjadinya  perbedaan  pada kuat  tekan  dipengaruhi  oleh  kandungan cangkang  dalam  campuran  beton  dan presentase yang digunakan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang dilakukan dan berdasarkan penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa penggunaan cangkang kerang secara karakteristik  fisik  ternyata  mempengaruhi hasil  kuat  tekan  hal  ini tergantung pada jenis  cangkang  kerang  dan  komposisi tambahan  yang  digunakan  pada  pembuatan beton,  cangkang  kerang  yang  digunakan sebagai pengganti sebagian agregat kasar pada beton terdapat perbedan pada hasil kuat tekan baik  terjadi  kenaikan  maupun  terjadi penurunan,  berdasarkan  hal  tersebut  untuk

## Nilai Kuat Tekan
25 20 15 10 20,848 20,959 17,711
16,700 14,322 0% 10% 20% 30% 40% Presentase Cangkang Kerang
K u a t T e k a n ( M p a )
penggunaan    cangkang  kerang  sebagai pengganti  agregat  kasar  memiliki  kadar optimum  untuk  mendapatkan  kenaikan kekuatan  beton  dan  untuk  penelitian  yang dilakukan  saat  ini  variasi  optimal  yang digunakan  sebanyak  10%  cangkang  kerang dibandingkan  dengan  variasi  penambahan lainnya.
Menurut  SNI  2847-2013  nilai  kuat tekan yang digunakan untuk beton struktural yang  direncanakan  sesuai  dengan  aturan dalam  standar  kuat  tekan  beton  tidak  boleh kurang dari pada 17Mpa, sehingga beton pada variasi  penggunaan  0%,  10%  dan  20% cangkang  kerang  sebagai  pengganti  agregat kasar dapat digunakan untuk beton struktural, karena nilai kuat tekan beton yang dihasilkan pada  variasi  tersebut  telah  memenuhi  yaitu lebih besar dari 17 Mpa [15].

## 4. Kesimpulan dan Saran
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa:
1. Pada  karakteristik  cangkang  kerang  yang telah diteliti telah memenuhi syarat sebagai bahan campuran beton, namun untuk nilai dari  hasil  pengujian  cangkang  kerang berbeda  dengan  hasil  pengujian  agregat kasar,  seperti  keausan  pada  agregat  kasar sebesar  18,34%  lebih  kecil  dibandingkan dengan  keausan  cangkang  kerang  sebesar 21,31%. Untuk jenis cangkang kerang yang digunakan adalah cangkang kerang lokan.
2. Dalam  penelitian  ini,  jumlah  cangkang kerang  yang  digunakan  sebagai  pengganti agegat  kasar  dapat  meningkatkan  nilai slump seiring dengan bertambahnya variasi cangkang  kerang  pada  campuran  beton. Dengan  nilai  slump  pada  beton  normal yaitu 7,5 cm, untuk variasi 10%,20%,30% dan  40%  penambahan  cangkang  kerang didapatkan nilai slump tiap variase yaitu 8 cm,  9  cm,  9  cm,  11  cm.  Hal  dapat disimpulkan  bahwa  untk  nilai  slump  pada penelitian  ini  telah  mencapai  nilai  slump rencana pada presentase 0%,10%, 20% dan 30%.
3. Berdasarkan  hasil  uji  kuat  tekan  yang didapat pada nilai kuat tekan beton normal sebesar  20,848  Mpa,  untuk  penambahan cangkang  kerang  pada  sebagian  agregat kasar pada variasi 10%, 20%,30% dan 40% yaitu  sebesar  20,959  Mpa,  17,711  Mpa,
16,700 Mpa dan 14,322 Mpa. Pada uji kuat tekan  yang  dilakukan  pada  variasi  10% tidak terjadi penurunan nilai, untuk variasi cangkang kerang sebanyak 20%, 30% dan 40%  telah  terjadi  penurunan  kuat  tekan seiring  dengan  bertambahnya  variasi cangkang kerang.

## 5.2 Saran
Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan,  ada beberapa saran yaitu:
1. Pemakaian  cangkang  kerang  disarankan digunakan dengan nilai presentase sebesar 10%  sebagai  pengganti  sebagian  agregat kasar.
2. Diatas  presentase  10%  tidak  disarankan untuk digunakan sebagai bahan bangunan pengganti  agregat  kasar,  dikarenakan akan  mengakibatkan  penurunan  kuat tekan.
4. Apabila  ingin  melakukan  penelitian cangkang  kerang  sebagai  pengganti agregat  kasar  akan  lebih  baik  jika menggunakan  variasi  campuran  rentang dari  nilai  10%  dikarenakann  pada penelitian ini yang memenuhi kuat tekan adalah variasi 10%.
5. Perlu  dilakukan  penelitian  lanjutan dengan  penambahan  zat  adiktif  pada campuran beton.
6. Penelitia selanjutnya perlu dilakukan pada konsentrasi  kimia  terhadap  cangkang kerang  untuk  mengetahui  pengaruh  kuat tekan beton yang dihasilkan.

## 5. Daftar Pustaka
[1] Syahrani  D.  Pemanfaatan  Limbah Cangkang  Kerang  (Kepah)  Dan Limbah Kaca Sebagai Bahan Alternatif Substitusi  Parsial  Semen  Untuk Campuran  Beton.  J  Tek  Sipil. 2017;17(2).
[2] Karim  RR.  Pengaruh  Penambahan Serbuk  Cangkang  Kulit  Telur  Ayam Sebagai  Pereduksi  Semen  Dan  Nano Silika Terhadap Kuat Tekan Dan Kuat Tarik Belah Beton Mutu Tinggi. Institut Teknologi Indonesia; 2021.
[3] Vilpa A. Pengaruh Penggunaan Limbah Cangkang  Kerang  Sebagai  Pengganti Agregat  Halus  Terhadap  Kuat  Tekan Dan  Daya  Serap  Air  Pada  Batako. Universitas Islam Riau; 2021.
[4] Witri  AP.  Pemanfaatan  Limbah  Abu
Cangkang  Kerang  Dan  Penambahan Abu  Terbang  (Fly  Ash)  Sebagai
Substitusi  Semen  Pada  Pencampuran Beton.  Abstr  Undergrad  Res  Fac  Civ Plan Eng Bung Hatta Univ. 2022;1(1):1–2.
[5] Samsurizal  E,  Supriyadi  A.  Pengaruh Tambahan Cangkang Kerang Terhadap Kuat  Beton.  JeLAST  J  PWK,  Laut, Sipil, Tambang. 2016;2(2).
[6] Rahmawati  N,  Lakawa  I,  Sulaiman  S. Pengaruh  Cangkang  Kerang  Laut Terhadap Kuat Tekan Beton. Sultra Civ Eng J. 2021;2(1):46–54.
[7] Ryansyah  MA.  Perbandingan  Kuat Tekan  Beton  Dengan  Menggunakan Cangkang  Kerang  Sebagai  Pengganti Agregat Kasar Terhadap Beton Normal Dengan  Perlakuan  Awal.  Politeknik Negeri Sriwijaya; 2014.
[8] SNI.  Cara  Uji  Kuat  Tekan  Beton dengan Benda Uji Silinder. 2022.
[9] Sulaiman  AR.  Penggunaan  Agregat Karakteristik Dua Lokasi Berbeda Pada Campuran Aspal Beton AC-WC. J Sipil Sains Terap. 2021;4(01).
[10]   Annur H. Studi Penggunaan Cangkang Kerang Laut Sebagai Bahan Penambah Agregat  Kasar Pada  Campuran  Beton. Jur  Tek  Sipil  Fak  Tek  Univ  Khairun Ternate, Ternate. 2013;
[11]   Hastono KB. Limbah cangkang kerang sebagai  substitusi  agregat  kasar  pada campuran beton.
[12]   Mulyono T. Teknologi Beton. Yogyakarta: Andi Offset; 2003.
[13]   Fistcar WA,  Utami  SRL,  Fitriyanti  A. Pemanfaatan  Limbah  Kerang  Darah Sebagai Material Buatan Agregat Kasar Berdasarkan Nilai Kuat Tekan. Prokons
J Tek Sipil. 2021;15(2):27–33. [14]   Arbi MH. Pengaruh Substitusi Cangkang  Kerang  dengan  Agregat Halus  Terhadap  Kuat  Tekan  Beton. Lentera  J  Ilm  Sains  dan  Teknol. 2015;147421.
[15]   Yamin  HRA,  Vaza  H,  Sihotang  R. Penggunaan Agregat Lokal Substandar Di  Kabupaten  Talaud  Sebagai  Lapis Fondasi Jalan Ruas Beo-Esang. J HPJI (Himpunan  Pengemb  Jalan  Indones. 2015;1(2).